— XCVI — 



lösuüg, durch welche Reagentien unter den angewandten Vorsichts- 

 massregeln nur das krystallisierte Silikat, nicht aber das amorphe Glas 

 angegriffen wurde, beruhte nun das Prinzip der Trennungsmethode, aus 

 welcher sich die Zusammensetzung des krystallisierten Teiles und das 

 Verhältnis seiner Masse zum Ganzen ergab. Da ferner noch die Zu- 

 sammensetzung des ganzen Glases (welche, nebenbei bemerkt, mit der 

 aus dem Glasgemenge berechneten sehr gut übereinstimmte) analytisch 

 ermittelt worden war, konnte auch, ohne besondere Analyse, die 

 Menge und Zusammensetzung des amorphen Glasrestes rechnerisch fest- 

 gestellt werden. In nachstehender Zusammenstellung geben die oberen 

 Zahlenreihen die Zusammensetzung der Gläser in Gewichtsprozenten; 

 in den unteren sind diese in Molekülprozente umgerechnet: 



Wie aus den berechneten Molekularverhältnissen klar ersichtlich, 

 ergiebt sich in allen drei Fällen für das krystallisierte Silikat ein 

 Mineral, das sich im wesentlichen aus Calcium-Monosilikat zusammen- 

 setzt, neben welchem, jedenfalls in isomorpher Mischung, geringe Mengen 

 von Eisenoxydul-, Manganoxydul- und Magnesium-Monosilikat, sowie 

 geringere oder grössere Mengen von Alkali- und Thonerde-Silikat vor- 

 handen sind: Wollastonit in mehr oder weniger reiner Form. Am 

 reinsten ist der Wollastonit in den stängelig-faserigen Erstarrungs- 

 formen entwickelt, welche etwa 29% des Minerales mit nur geringen 

 Mengen Alkalien und Spuren Thonerde enthalten ; weniger rein erscheint 

 der Wollastonit in den schön sphärolithischen Formen, in denen er 

 etwa 37,5^/0 des Glases ausmacht und etwas grössere Mengen von 



